724 



bei gewöhnlicher Temperatur ausgeführt, und diesen folgten an den 

 gleichen Individuen die hier behandelten bei höheren Temperaturen. 



Der eingespannte Draht ward zuerst bei gewöhnlicher Temperatur 

 geprüft, dann diese auf circa 100'^ C erhöht, auf dieser Höhe etwa 

 30 Minuten erhalten, der Draht dann wieder geprüft und sodann nach 

 Absperrung des Dampfes die Prüfung von ungefähr 10 zu 10 Graden 

 wiederholt, wodurch die in den am Schlüsse der Abhandlung angefügten 

 Tabellen A verzeichneten Versuchsgruppen entstanden. Die letzte Ver- 

 suchsgruppe, bei wieder vollständig abgekühltem Drahte, wurde in der 

 Regel erst anderentags vorgenommen. 



Um zu erfahren, ob nach wiederholten Erwärmungen und Erkal- 

 tungen der sekundäre Modul E^ einen anderen Verlauf habe, als bei der 

 ersten Erkaltung, wurde dann der Draht in der Regel an jedem der 

 folgenden 3 Tage bis 100** C erwärmt, auf dieser Temperatur wieder 

 etwa 30 Minuten belassen und nachher der Dampf jedesmal abgesperrt. 

 Bei diesen 3 Abkühlungen fanden Prüfungen auf die Elastizität nicht statt, 

 dagegen wurden stets die nötigen Temperatur- und Skalenablesungen ge- 

 macht, um den thermischen Ausdehnungskoeffizienten a nach Formel A 

 (§ 12) berechnen zu können. 



Erst bei der nächsten, also 5. Erwärmung, respektive der darauf 

 folgenden Erkaltung, wurde der Draht wieder wie früher auf seine 

 Elastizität geprüft. — Tabellen B — . Die ständige Belastung tt, war für 

 eine Substanz stets die gleiche, weil, wie schon erwähnt, von ihr die Grösse 

 der elastischen Dehnungen abhängig ist. Die Belastung tij wurde, wo 

 bei höheren Temperaturen Streckungen zu befürchten waren, entsprechend 

 verkleinert. 



§ 18. Die in § 14 ausgeführten Berechnungen beruhen nämlich 

 darauf, dass die Verlängerungen 1 nur vorübergehend bestehen, somit 

 keine Streckungen enthalten. Es wurden die Drähte vor Beginn der 

 Versuche gestreckt und nachher verhältnismässig nur kleine Belastungen 

 71^ verwendet. Die zweite Prüfung auf die Elastizität, bei der fünften 

 Abkühlung also, bietet selbstverständlich eine grössere Garantie, dass 

 Streckungen nicht vorhanden sind, als die erste. 



Ausserdem wurde am Schlüsse der Untersuchung eines Drahtes noch 

 berechnet, wie viel Skalenteile x von der Summe V := dj ^(b> — c^) der 



